474 



Der Bleiglanz enthält meist etwas Zinkblende, und seine 

 Dichtigkeit wird daher in der Regel etwas zu niedrig beobachtet. 

 Die Dichtigkeit der regulären Zinkblende = Zn S , m = 97 ist 

 beobachtet = 3,9 bis 4,2, also v = 23,0 bis 25,0, wofür man 

 i. M. nehmen kann v — 24,0. 



£. Nun hat Lerch den Bleiglanz von Przibram untersucht, 

 und s — 7,252 bestimmt, womit sich direkt berechnet v == 33,0. 

 Er fand in demselben 3,59 °/o Zink auf 81,80 °/o Blei, die Mischung 

 ist daher sehr nahe = 7 PbS -h ZnS ; m m 1770 und v = 244,1 ; 

 ab Vol. ZnS = 24 bleibt 7PbS = 220,1 und PbS == 31,4 

 bis 31,5. 



i. Für eine andere Sorte zinkhaltigen Bleiglanzes von Przibram 

 fand Lerch s == 7,324, womit sich direkt berechnet v == 32,6. 

 Sie enthielt 2,18 °/o Zink auf 83,61 °/o Blei; entsprechend 12 PbS 

 + ZnS; m = 2965; v == 404,8; ab Vol. ZnS = 24 gibt 

 12 PbS = 380,8 und PbS = 31,3. 



x. Für dichten Galenit von der Bockswiese bei Clausthal fand 

 Rammelsberg s = 7,532: womit sich direkt ergibt v = 31,7. 

 I. M. ergibt sich v = 31,7. 



b. Argentit, Silberglanz = Ag 2 S; m = 248; regulär. 

 Der Silberglanz von Freiberg und Joachimsthal ist nahe 



reines Schwefelsilber. 



Silberglanz von Freiberg s = 7,20 Mohs ; v = 34,4. 



„ s = 7,269 bis 7,317; i M. 7,293 



Dauber ; v = 34,0. 



c. Acanthit, rhombischer Silberglanz = Ag 2 S; 

 m = 248. 



Von Joachimsthal s = 7,31 bis 7,36 Kenngott; i. M. 7,335 

 und v = 33,8. 



Von ebendaher s = 7,188 bis 7,326; i. M. 7,257 Dauber; 

 v ■= 34,2. 



Von Freiberg s = 7,164 bis 7,236; i. M. 7,202 Dauber; 

 v = 34,4. 



Von ebendaher s = 7,02 Breithaupt ; v = 35,3. 



Es ist zur Zeit nicht möglich, aus den vorliegenden Beob- 

 achtungen zu entnehmen, ob ein Unterschied im Volum des regu- 

 lären und rhombischen Schwefelsilbers stattfindet. 



Im Mittel ist für Ag 2 S beobachtet v = 34,3 bis 34,4. 



